EN FONCTION DE LA TEMPÉRATURE. 149 



température était le suivant : pour le german silber, 

 ramortissement est beaucoup plus rapide à 20° qu'à la 

 température de 88°3. Mais cette diminution de l'amor- 

 tissement avec la température paraît une exception ; 

 })our les autres métaux, les résultats ont été inverses. 

 Pour l'acier, à la température de 17°, l'amplitude di- 

 minuait dans vingt périodes de 80°, valeur initiale, 

 à 55°. A la température de 89°, pour une période du 

 même ordre, l'amplitude était descendue de 80° à 40°. 

 Après soixante oscillations, les périodes correspon- 

 dantes étaient de 25° et I 3°. 



Le décrément logarithmique pour les basses tem- 

 pératures était indépendant de l'amplitude ; pour les 

 températures supérieures, il variait dans le rapport 

 75 à 60. 



Pour le brass (copper zinc), les expériences furent 

 faites avec deux charges différentes, et on remarqua 

 alors que la vitesse de l'amortissement est d'autant 

 plus rapide que la charge est plus grande, et de même 

 à toute température. Pour le brass, le décrément lo- 

 garithmique restait indépendant de l'amplitude pour 

 tous les cas. Des résultats analogues sont retrouvés 

 par M. Gray pour le cuivre; le décrément varie avec 

 la charge. Après vingt oscillations, l'amplitude primi- 

 tive de 80° est devenue : 



63» quand la charge était 3 Ib et la température 18°3 

 48» » » » 3 » » 92°4 



36» » » » 12 » » 1903 



26° » » » 12 » » 92H 



20° » » » 18 » » 19° 



i» » >^ » 18 » » 92°8 



Dans cette expérience, on a remarqué que le décré- 



